336 
La mayor parte de las veces hay que quitar la cubierta de 
vidrio de la forja para que el dorador pueda fácilmente dis- 
tinguir las partes rebeldes á la amalgama; y con frecuencia se 
necesita más de una hora para hacer tomar el mercurio aun- 
que sea á un objeto de pequeñas dimensiones. Sin embargo, 
el obrero, cuyos poros se hallan abiertos por la traspiración, 
se expone á los vapores de mercurio si la forja lira mal, ó á 
un enfriamiento repentino si tira bien. Generalmente sucum- 
ben á semejante trabajo aun los hombres de constitución más 
robusta, y casi todos son atacados de temblor nefrítico. El 
dorador en cobre puede resistir mucho tiempo, pero el dora- 
dor en plata es rápidamente víctima de su profesión. 
Para remediar estos inconvenientes, aun conservando al 
dorado en metal la solidez que solo el uso del mercurio puede 
darle, he aquí el método que propongo, tanto para el cobre 
como para la plata, rechazando el uso del nitrato de mercurio 
ácido, llamado gas por los doradores. 
Tomo las piezas en cuanto están bien limpias, y ponién- 
dolas en el polo positivo de la pila, las sumerjo en un baño de 
sal mercurial que se hace completamente básico. Para formar 
este baño, neutralizo el nitrato de mercurio ácido con el fos- 
fato y carbonato de sosa, y después añado cianuro de potasio, 
como si se tratase de un baño de oro. 
La pieza se cubre de una capa espesa de mercurio. La 
sumerjo entonces en un baño de oro ó de plata lo más rico 
posible, sin desprenderla del conductor. Cuando la capa gal- 
vánica es suficientemente gruesa, la sumerjo por segunda vez 
en la disolución mercurial bajo la influencia de la corriente 
galvánica, y se cubre de mercurio. Se lava en seguida la pieza 
y se pone en la forja, en la cual se abandona después de ha- 
ber cerrado la cubierta de vidrio hasta abajo. El obrero pue- 
de entonces retirarse, y efectuarse la evaporación del mer- 
curio sin que sea necesaria su presencia. No se necesita en 
toda esta operación, ni tocar la pieza ni limpiarla, y de este 
modo se obtienen objetos dorados ó plateados que es imposi- 
ble distinguir, tanto por la solidez como por el aspecto, de los 
que se han tratado por los antiguos métodos, pues es un ver- 
dadero dorado al mercurio el que se ha verificado, y la opera- 
